( 943 ) 

 faire perdre o6',o435, soit oS'',o6o4 pour i gramme. Exposés à cette même 

 température pendant une heure de plus, leur poids est resté invariable. 

 Enfin à la température du rouge-blanc, le minéral a perdu en tout o8'",o462, 

 soit o^"^, 0642 pour I gramme. 



» Pour déterminer d'une manière plus directe la nature et la proportion 

 de matières volatiles dégagées par la chaleur, j'ai employé l'appareil suivant : 

 Le minéral en fragments grossiers, étant placé dans une nacelle en platine 

 tarée, a été introduit au milieu d'un tube de même métal ayant 4' cen- 

 timètres de longueur et i5 millimètres de diamètre intérieur; l'une des 

 extrémités de ce tube était terminée par un cylindre plus étroit de même 

 métal, s'ajustant, à l'aide d'un bouchon de liège, dans un tube de verre taré, 

 ayant la forme d'un fer à cheval. L'appareil étant préalablement desséché, 

 on a établi le courant d'air, au moyen de l'aspirateur; puis avec la lampe 

 de M. Deville, on a fortement chauffé le tube en platine, dans sa partie 

 correspondante à la nacelle contenue à son intérieur. Les matières volatiles 

 dégagées par la calcination n'ont pas tardé à se déposer sur les parois du 

 tube de verre en le recouvrant d'un léger enduit blanc , à la partie qui 

 s'ajustait au tube en platine. La calcination étant terminée, on a détaché le 

 tube de verre renfermant le liquide condensé, et l'on en a pris le poids. 

 L'augmentation de poids qu'il avait subie représentait les matières con- 

 densées. 



» Les matières fixes ont été dosées par quatre analyses successives dont 

 on ne saurait faire connaître les détails dans le Compte rendu. Les résultats 

 de ces analyses sont les suivants : 



I. II. III. IV. Moyenne. Oxygène. Rapport». 



Silice o,4i56 o,.')i67 o,4i5i o,4'77 o,4i63 ' 0,2161 4 



Alumine o,3354 o,34i5 o,3435 0,3426 0,3407 0,1692 3 



Glucine 0,1696 0,1706 0,1690 0,1696 0,1697 0,1073 a 



Chaux 0,0020 0,0016 0,0012 0,0009 o,ooi4 » " 



Oxyde ferreux 0,0127 0,0110 0,0094 0,0081 o,oio3 » » 



Protoxydc d'étain.. . . » » 0,0026 0,0042 o,oo34 » '< 



Eau , 0,0604 » » >i 0,0604 0,053/ I 



Fluor o,oo38 » » » o,oo38 » • » 



. " 1 , 0060 



» En ne considérant comme parties essentielles à la constitufion de cette 

 espèce minérale que la silice, l'alumine, la glucine et Teau, les quantités 

 d'oxygène appartenant à chacun de ces principes constituants sont entre 

 elles comme 4 *. 3 : 2 : i ; ce qui permet de représenter la composition de 



122.. 



